第１５期 建設技術展示館 『第12回 出展技術発表会』

1

2022. 10. 20

セメント系固化材について- セメント系固化材の概要と適用事例 -一般社団法人 セメント協会

－ 本日の内容 －1．セメントおよびセメント系固化材について
 セメントの原料と製造工程
 セメント産業の廃棄物等の有効利用
 セメント系固化材の種類と特徴
 セメント系固化材による改良の原理
 セメント系固化材による改良土の特性

2．セメント系固化材による地盤改良工法
地盤改良工法の分類
セメント系固化材による地盤改良工法の分類
セメント系固化材の用途と適用

3．地盤改良に関する試験
 試験の位置付けと種類
 室内配合試験
 六価クロム溶出試験

4．地盤改良適用事例，書籍の紹介
 事例調査報告書： 防災・減災、国土強靭化に資するセメント系固化材による地盤改良
 セメント系固化材による地盤改良マニュアル第５版

－ はじめに －土を固める技術の変遷
1930 年代

米国において、ソイルセメント（道路の路盤材）が広く使用される。

1950 年代

日本でもソイルセメントが活用されるが、粘性土を固化する場合、混合の均一性を確保するのが困難であることが明らかに。

1970 年代【 建設業界の情勢 】① 良質な砂質材料が枯渇の傾向② 多量の土の運搬が建設公害と批判③ 周辺地域に対する騒音、振動、泥土の飛散などの社会問題④ 環境保全を目的としたヘドロの固化、産業廃棄物の有害物の封じ込め
社会的な背景をうけ、セメントメーカー各社が土を固めるためのセメント『セメント系固化材』 の製造・販売を開始。

2000 年代

対象土質や固化材の配合条件により、改良土からの六価クロムの溶出量が土壌環境基準値（0.05mg/L）を超える場合があることから、六価クロム溶
出を抑制する効果がある特殊土用固化材を開発。

★セメント系固化材とは・・・

JIS規格適合品のセメントを母材に特定成分や粒度の調整をした特殊セメント
3

－ セメントの原料と製造工程 －セメントの原料
珪石 鉄原料等
27kg
75kg
粘土
223kg

石膏
39kg

1,555kg 石灰石

1,191kg－ セメント1tonを造るのに必要な原料（2011年度） －出典：セメントの常識(社団法人セメント協会)

けい石、粘土、鉄原料

石灰石

Al2O3
約5%

CaO
約65％

Fe2O3
約3%

MgO,他
約3%

SO3 約2%（石こうとして約3.5%）

SiO2
約22％
クリンカー
セメント

4

－ セメントの原料と製造工程 －セメントの製造工程

5

－ セメントの原料と製造工程 －セメント工場の焼成装置

予熱装置（NSP方式）

回転窯（ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ）

回転窯（ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ）
回転窯（ロータリーキルン）
直径：4～6ｍ 長さ：60～100ｍ 傾斜：3～5％
平均的な焼き出し量(能力)：132トン/時間

回転数：2～3/分

出典：セメントの常識 2013（セメント協会）

6

－ セメントの原料と製造工程 －セメントの種類 （JIS規格）
分 類

ポルトランドセメント(JIS R 5210)

混合セメント種 類

特 徴

普通ポルトランドセメント

汎用セメント早強ポルトランドセメント

初期強度発現が優れる

超早強ポルトランドセメント

初期強度発現がさらに優れる

中庸熱ポルトランドセメント

水和熱が低い低熱ポルトランドセメント

水和熱がさらに低い

耐硫酸塩ポルトランドセメント

耐硫酸塩性が優れる

高炉セメント(JIS R 5211)

高炉スラグを混合

シリカセメント(JIS R 5212)

シリカ質混合材を混合

フライアッシュセメント(JIS R 5213)

フライアッシュを混合

エコセメント(JIS R 5214)
出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

都市ゴミ焼却灰、下水汚泥を主原料として製造
7

－ セメント産業の廃棄物等の有効利用 －セメント産業で有効利用している廃棄物等の種類

出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

8

－ セメント産業の廃棄物等の有効利用 －廃棄物等の使用量の推移≪ 2020年度の実績 ≫・セメント生産量＝ 5,589万t
・廃棄物等の使用量 ＝ 2,616万t

東京ﾄﾞｰﾑ 約16杯分
セメント1t当たりの使用量＝468 kg/t

9

－ セメント産業の廃棄物等の有効利用 －各製造工程での廃棄物等の有効利用
原料工程●高炉スラグ●石炭灰●汚泥、スラッジ●建設発生土●燃えがら、ばいじん、ダスト
●非鉄鉱滓
●鋳物砂
●鉄鋼スラグ

焼成工程

●廃プラ
●廃油
●廃白土
●木くず
●廃タイヤ

仕上げ工程

●排脱石こう●副産石こう
●廃プラ
●再生油
●肉骨粉

●フライアッシュ●スラグ粉
10

－ セメント産業の廃棄物等の有効利用 －廃棄物等を熱エネルギーとして利用したときの特徴■ 例えば、廃タイヤを利用する場合
セメント製造に用いた場合
・可燃分は熱エネルギーとしてクリンカー製造に用いられる。
・スチール部はクリンカ―原料（鉄原料）として利用される。

焼却処分した場合
スチール部等が『残さ』として残る

セメント製造に廃棄物・副産物を利用した場合、二次的な廃棄物を発生させずに製品であるセメントを製造できる。

11

－ セメント産業の廃棄物等の有効利用 －セメント産業における廃棄物等の有効利用利用できる理由 セメントは大量生産されている。
 セメントの成分および廃棄物中の無機成分が酸化物であり組成が一致。
 生成反応が二段階、低発熱量のものでも熱量の一部として利用可能。
⇒ 1000℃脱炭酸、1450℃焼成
 有害有機物はキルン内で完全に分解、無害化される。

利用のメリット 最終処分場の延命 石灰石や化石起源エネルギー等の天然資源の節約
 廃棄物を焼却・埋立処分する際の環境負荷や処分場の維持管理において発生する環境負荷の低減に寄与
 ゴミ発電等で回収される熱エネルギー：20%程度⇒ セメントキルンでの熱回収効率 ：70%以上

循環型社会の構築
社会全体での省エネに貢献12

－ セメント系固化材の種類と特徴 －セメント系固化材の位置付け
固化改良に使用される材料

セメント系固化材

セメント・石灰複合系固化材セメントを母材として特定成分や粒度の調整をしたもの

石灰系固化材

その他

石灰を母材として各種の有効成分を添加したもの

水ガラス
コロイドセメント
超速硬セメント等

母材

母材

セメント
（JIS規格品）

石 灰（JIS規格品）

出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

13

－ セメント系固化材の種類と特徴 －主なセメント系固化材の種類と特徴
種 類

特 徴

特殊土用

軟弱地盤（砂質土・シルト・粘土・火山灰質土）に幅広く使用できるほか，改良土からの六価
クロム溶出を抑制する効果がある固化材

一般軟弱土用軟弱地盤に幅広く使用できる固化材

汎用固化材

高有機質土用固化材

腐植土・有機質土・泥土等有機物含有量の多い土に効果がある固化材

発塵抑制型固化材

粉体で使用した場合に発塵の少ない固化材

上記以外に泥炭用、超軟弱地盤用など各種用途に応じた固化材が開発されている
出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

14

－ セメント系固化材のによる改良の原理 －セメントの使われ方 と 固化材の使われ方－ セメントの場合 －－ 固化材の場合 －
固化材

ｾﾒﾝﾄ

ｾﾒﾝﾄ

水

1m3

水

細骨材

モルタル

軟弱土

細骨材
（砂）
骨材

（水＋土粒子）粗骨材（小石）

コンクリート

改良土注）割合は質量比で、おおよその目安
15

－ セメント系固化材のによる改良の原理 －改良土の強度増加モデル
土に含有するSiO2 、Al2O3 がCa(OH)2 と反応し長期的に硬化効果③ ﾎﾟｿﾞﾗﾝ反応

改
善
効
果

② セメントの水和

土粒子 間隙水

+

セメント系
固化材

軟弱地盤
（間隙水が多い）

ｴﾄﾘﾝｶﾞｲﾄの生成=
土粒子の固定化（間隙水少ない）① 物性の改良
エトリンガイトの生成

土の強度
短 期

長 期

時間

含水比低減
イオン交換
団粒化
16

－ セメント系固化材のによる改良土の特性 －改良効果に及ぼす影響
 「セメント系固化材」と「セメント」の改良効果の違い
2000

一軸圧縮強さ （kN/㎡）

材齢28日■ 試験材齢： 28日■ 添加方法： 紛体添加

1500

1000

汎用
固化材

500

0

0

100

300
400
200
固化材添加量 （kg/m³）

高炉
ｾﾒﾝﾄB種

wn

ρt

(%)

(g/cm³)

火山灰質粘性土（埼玉県）

125.6

1.360

泥炭（北海道）

628.9

1.018

土質（産地）

500‐ 固化材添加量と一軸圧縮強さの関係例 ‐出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

17

－ セメント系固化材のによる改良土の特性 －改良効果に及ぼす影響
 土質の影響3500

一軸圧縮強さ （kN/㎡）

3000■ 試験材齢： 28日■ 添加方法： 紛体添加

2500
2000

凡例

wn

ρt

(%)

(g/cm³)

砂質土（SM）（千葉県）

32.8

1.776

シルト（MH）（静岡県）

68.5

1.663

粘性土（CH）（神奈川県）

89.2

1.611

火山灰質粘性土（VH2）（埼玉県）

94.7

1.487

有機質土（OH）（埼玉県）

230.7

1.194

土質（産地）

1500
1000
500
0

0

100

300
200
固化材添加量 （kg/m³）

400‐ 固化材添加量と一軸圧縮強さの関係例 ‐出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

18

－ セメント系固化材のによる改良土の特性 －改良効果に及ぼす影響
 土の水分量の影響
3500
グループ１
（砂質土，シルト，粘性土）

一軸圧縮強さ （kN/㎡）

3000
2500

※ C/Wｔ ： 固化材量 C と改良土中の水の総量 Wｔ との比

2000
1500
1000
500
0

グループ２
（火山灰質粘性土，有機質土）
0

0.1

0.3

0.2

0.4

0.5

C/Wt
出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

19

－ セメント系固化材のによる改良土の特性 －改良効果に及ぼす影響 有機物の影響（腐植物含有量）
底質

3500

・固化材添加量 250kg/m³
・材齢28日一軸圧縮強さ （kN/㎡）

3000

○ 泥炭用
△ 高有機質土用□ 汎用（一般軟弱土用）◇ 高炉セメント

2500 関東
ロ
2000 ー
ム
1500

泥
炭
新
篠
津

黒
ぼ
く

1000

泥
炭
関
東

泥
炭
札
幌

20

25

500
0

0

5

10

15

30

腐植物含有量 （%）
出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

20

－ セメント系固化材のによる改良土の特性 －改良効果に及ぼす影響
 粘土鉱物の影響（アロフェン量）
模擬土

2500

自然土

固化材添加量 300kg/m³
一軸圧縮強さ （kN/㎡）

2000

y= -30.76x + 2077
r= 0.95

1500

1000

500

0

0

20

40

60

80

アロフェン量 （%）
出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

21

－ セメント系固化材のによる改良土の特性 －改良土の強度特性
 温度による影響‐ 養生温度20℃と5℃の関係 ‐出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）‐ 養生温度20℃と40℃の関係 ‐22

－ セメント系固化材のによる改良土の特性 －改良土の強度特性
 「一軸圧縮強さ」 と 「CBR」 との関係

‐ 一軸圧縮強さ と CBRの関係 ‐出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

23

－ セメント系固化材のによる改良土の特性 －改良土のアルカリ特性
 改良土から周辺土壌へのアルカリ拡散

出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）～13:5024

－ 本日の内容 －1．セメントおよびセメント系固化材について
 セメントの原料と製造工程
 セメント産業の廃棄物等の有効利用
 セメント系固化材の種類と特徴
 セメント系固化材による改良の原理
 セメント系固化材による改良土の特性

2．セメント系固化材による地盤改良工法
地盤改良工法の分類
セメント系固化材による地盤改良工法の分類
セメント系固化材の用途と適用

3．地盤改良に関する試験
 試験の位置付けと種類
 室内配合試験
 六価クロム溶出試験

4．地盤改良適用事例，書籍の紹介
 事例調査報告書： 防災・減災、国土強靭化に資するセメント系固化材による地盤改良
 セメント系固化材による地盤改良マニュアル第５版

－ 地盤改良工法の分類 －軟弱地盤の性状を改良するための手段

出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

26

－ セメント系固化材による地盤改良工法の分類 －
原位置混合

浅層改良

機械式撹拌

中層改良

高圧噴射式撹拌

深層改良

機械・噴射式併用撹拌
ソイルセメント地中連続壁

事前混合プラント安定処理
管中混合処理杭打機

流動化処理

スタビライザ特殊撹拌装置付バックホウ

ボーリングマシン

2～3m程度～10m程度

機械式撹拌工法
地中連続壁工法

浅層改良
中層改良

高圧噴射式撹拌工法

深層改良
出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

27

－ セメント系固化材による地盤改良工法の分類 －原位置混合： 浅層改良 ≪撹拌方式の例≫■ バックホウ■ スタビライザ

28

－ セメント系固化材による地盤改良工法の分類 －原位置混合： 中層改良 ≪撹拌方式の例≫■ トレンチャ式■ ロータリー式

出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）
防災・減災、国土強靭化に資するセメント系固化材による地盤改良29

－ セメント系固化材による地盤改良工法の分類 －原位置混合： 深層改良 ≪機械式撹拌の例≫－施工状況 （一例） －出典： セメント系固化材の拡がる用途と役割
土を固めるｾﾒﾝﾄ系固化材（ｾﾒﾝﾄ協会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）－柱状改良体の天端状況（一例） －30

－ セメント系固化材による地盤改良工法の分類 －原位置混合： 深層改良 ≪高圧噴射式撹拌の例≫

出典： 大規模災害に対してｾﾒﾝﾄ系固化材による地盤改良が果たす役割
防災・減災、国土強靭化に資するセメント系固化材による地盤改良

31

－ セメント系固化材による地盤改良工法の分類 －事前混合： プラント安定処理 ≪自走式土質改良機の例≫

出典： 土を固めるｾﾒﾝﾄ系固化材（ｾﾒﾝﾄ協会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ，大福工業提供）

32

－ セメント系固化材による地盤改良工法の分類 －事前混合： 流動化処理

出典：流動化処理工法（LSS工法）パンフレット，流動化処理工法研究機構－ 建設発生土・泥土をリサクルできる環境にやさしい工法 －出典： 土を固めるｾﾒﾝﾄ系固化材（ｾﾒﾝﾄ協会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ，丸新企業提供）

33

－ セメント系固化材の用途と適用 －－土木構造物の支持－- 擁壁基礎地盤の改良-- ボックスカルバート基礎地盤の改良-－建築物の支持－- 戸建住宅の浅層改良-- 中規模建築物の深層改良-

出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）- 管きょ基礎地盤の改良-－液状化対策－- 格子式地盤改良の液状化対策-

34

－ セメント系固化材の用途と適用 －－路床・路盤の安定－－仮設地盤の築造－－盛土の安定のための改良－- 路床・路盤の改良-- 重機足場の改良-- 盛土のすべり防止-－掘削時の安定－－護岸の強化－－発生土の再利用－- 掘削底盤の強化-- 河川護岸の強化-- 地下鉄インバート材（流動化処理土）-

出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

14:00

35

－ 本日の内容 －1．セメントおよびセメント系固化材について
 セメントの原料と製造工程
 セメント産業の廃棄物等の有効利用
 セメント系固化材の種類と特徴
 セメント系固化材による改良の原理
 セメント系固化材による改良土の特性

2．セメント系固化材による地盤改良工法
地盤改良工法の分類
セメント系固化材による地盤改良工法の分類
セメント系固化材の用途と適用

3．地盤改良に関する試験
 試験の位置付けと種類
 室内配合試験
 六価クロム溶出試験

4．地盤改良適用事例，書籍の紹介
 事例調査報告書： 防災・減災、国土強靭化に資するセメント系固化材による地盤改良
 セメント系固化材による地盤改良マニュアル第５版
14:10～

－ 試験の位置付けと種類 －試験の位置付け地盤改良 計画

室内配合試験
施工前に固化材の種類・添加量を設定現場添加量決定

六価クロム溶出試験
改良体からの六価クロム
溶出量を確認現 場 施 工地盤改良完了強さを示す試験
・一軸圧縮試験・CBR試験
・コーン指数試験
・三軸圧縮試験 など物性を示す試験
品質管理試験

改良地盤状況判定

■改良体を評価する主な試験施工後に改良地盤の改良効果を把握・含水比試験
・湿潤密度試験
・締固め試験
・透水試験など
 改良体の強さ または 性能を評価する試験は様々。

 目的に応じた試験内容の
選択が重要

37

－ 試験の位置付けと種類 －代表的な地盤改良の用途と力学試験方法の例
用途

力学試験

供試体作製方法

供試体寸法
（mm）

セメント系固化材による改良体の強さ試験方法（セメント協会標準試験方法 JCAS L-01）

φ50×h100

安定処理土の締固めをしない供試体作製方法（地盤工学会基準 JGS 0821）

φ50×h100

構造物
建築基礎
液状化対策
仮設道路

土の一軸圧縮試験（JIS A 1216）

路盤改良

土の一軸圧縮試験（JIS A 1216）

安定処理混合物の一軸圧縮試験方法（舗装調査・試験法便覧：日本道路協会）

φ100×h127

路床改良

CBR試験
（JIS A 1211）

安定処理土のCBR試験方法（舗装調査・試験法便覧：日本道路協会）

φ150×h125

発生土改良

締固めた土のコーン指数試験（JIS A 1228）

安定処理土の突固めによる供試体作製方法（地盤工学会基準 JGS 0811）

φ100×h127

出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

38

－ 室内配合試験 －代表的な力学試験方法の例≪供試体（型枠）サイズと作製状況≫
φ150×h175mm
φ100×h127mm
φ50×h100mm

一軸圧縮試験用

CBR試験用

2.5kgランマー

4.5kgランマー

1.5kgランマー－ JCAS L-01 －（φ50×h100mm）－ 舗装調査・試験法 －（φ100×h127mm）－ 舗装調査・試験法 －（φ150×h175mm）

39

－ 室内配合試験 －代表的な力学試験方法の例

φ50×h100mm

φ100×h127mm

一軸圧縮試験状況（JIS A 1216）

CBR試験状況（JIS A 1211）■ 供試体を上下方向から圧縮し，最大圧縮応力である一軸圧縮強さを求める。

CBR・・・ California Bearing Ratio ⇒ 路床支持力比
・路床や路盤の支持力の大きさを表す指標。
・直径5cmの貫入ピストンを改良体に貫入させたときの荷重強さを標準荷重に対する百分率で表したもの。
荷重強さ
×100
標準荷重強さ※標準荷重強さ：代表的なクラッシャーランでの値

出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

40

－ 室内配合試験 －現場添加量（施工添加量）の決定方法の一例≪一般的な一軸圧縮試験の場合≫
現場添加量＝ 室内目標強度を満足する添加量
qul＝quck／αkl
・αkl： （現場/室内）強さ比

一軸圧縮強さ5

室内目標強度：qul
設計基準強度：quck

×

現場添加量

0

3 0

固化材添加量

現場添加量＝目標強度を満足する添加量に割増率を考慮したもの。
■ 路床改良の場合の割増率≪路床・路盤改良の場合≫

CBR
一軸圧縮強さ5

目標強度・目標CBR

処理厚さ

土の種類

割増率

50cm未満全対象土

15～20%

50cm以上砂質土20～40%

粘性土

30～50%

割増率

現場添加量■ 路盤改良の場合の割増率

03 0

固化材添加量・15～20% の範囲
41

－ 室内配合試験 －浅層改良の 「強さ比」 の目安
固化材の
混合方式

改良対象土

施工機械

（現場／室内）強さ比 αkl

一般的な軟弱土（粘性土，砂質土 等）

スタビライザバックホウ
自走式土質改良機

0.5～0.8
0.3～0.7
0.7～0.9

泥土
高含水有機質土
例えば・・・

クラムシェルバックホウ

0.2～0.5

粉体・設計基準強度：quck＝1000kN/㎡（現場目標強度）
0.5～0.8
一般的な軟弱土
スタビライザ（粘性土，砂質土等）
バックホウ
・（現場/室内）強さ比：
αkl＝0.5 のとき
0.4～0.7スラリー

処理船室内目標強度：
qul＝ quck／αkl
泥土
泥上作業車
高含水有機質土＝ 1000／0.5＝2000kN/㎡
クラムシェル・バックホウ
プラント式連続処理機

0.5～0.8
0.3～0.7
0.3～0.6
0.7～0.8

注） 締固めを行う場合も含む
1980～1985年， 2020年のセメント協会調査データ
出典： セメント系固化材による地盤改良マニュアル（第5版）

42

－ 六価クロム溶出試験 －六価クロム溶出試験 通達の経緯
 セメントは主成分（Ca,Si,Al,Fe）の他に、各種微量元素を含んでいる。
 セメントの原料中のクロムは一般に三価クロムとして存在しているが、焼成過程における高温で一部が酸化され六価クロムとなり、セメント鉱物中に存在する。

〔 改良土 〕

〔 モルタル 及び コンクリート 〕

改良土からの六価クロムの溶出量は、土質、配合等の条件によっては土壌環境基準を超えることがある。

モルタル及びコンクリートからの溶出量は、土壌環境基準を満足する。
（基準値： ０．０５mg/ℓ以下） 『セメント系固化処理土検討委員会 』 発足 （国土交通省（旧建設省））：1999年12月～〔 通 達 〕 セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の措置について■ 2000年3月： 建設省・運輸省・農林水産省■ 2001年4月： 試験要領（案）の一部変更 （国土交通省）
43

－ 六価クロム溶出試験 －通達に示されている試験方法－セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）－※ 2001年4月 『試験要領（案）の一部変更 （国土交通省）』 の 概要

配合設計段階施 工 後※対象土が 火山灰質粘性土 以外の土試験方法 １

環境基準を
超えない
配合で施工

試験方法 ２

試験方法 ３※対象土が 火山灰質粘性土試験方法 ２

試験方法 ３

環境 庁 告 示
4 6 号溶出試 験

環 境庁告 示4 6 号溶出試 験ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ法

・試料： 配合試験を実施した供試体
・材齢： 7日経過後・試料： 改良地盤から採取した試料
・材齢： 28日経過後
44

－ 六価クロム溶出試験 －通達に示されている試験方法■ 環境庁告示４６号溶出試験
試料土
風 乾

粗砕

溶出操作

2mm以下

固液比=1：10
6時間振とう■ タンクリーチング試験

ろ過

定量〔定量方法〕① ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ 吸光光度法（JIS K 0102の65.2.）② フレーム原子吸光法（JIS K 0102の65.2.2）
試料

試料

溶出操作

採水

固液比=1：10
28日間浸漬③ 電子加熱原子吸光法（JIS K 0102の65.2.3）④ ICP発光分析法（JIS K 0102の65.2.4）⑤ ICP質量分析法（JIS K 0102の65.2.5）
45

－ 六価クロム溶出試験 －通達に示されている試験方法■ 試験方法1（配合設計段階）で実施する添加量の決め方
一軸圧縮強さ （kN/m2 ）5

室内目標強度：qul※ 室内配合試験結果から求められた、
現場添加量に最も近い配合C の供試体を環境庁告示46号溶出試験に供する。

現場添加量
0

3 0

配合A
（kg/m3）

配合B
固化材添加量（kg/m3）（kg/m3 ）

固化材には極微量の六価クロム化合物が含まれている。

配合C（kg/m3）

これを用いた改良土からは
まれに六価クロムが環境
基準値 ０.０５mg/ℓ以下 を
超えて溶出する場合がある。

事前の溶出試験で環境基準値に適合することを確認する。
14:25

46

－ 本日の内容 －1．セメントおよびセメント系固化材について
 セメントの原料と製造工程
 セメント産業の廃棄物等の有効利用
 セメント系固化材の種類と特徴
 セメント系固化材による改良の原理
 セメント系固化材による改良土の特性

2．セメント系固化材による地盤改良工法
地盤改良工法の分類
セメント系固化材による地盤改良工法の分類
セメント系固化材の用途と適用

3．地盤改良に関する試験
 試験の位置付けと種類
 室内配合試験
 六価クロム溶出試験

4．地盤改良適用事例，書籍の紹介
 事例調査報告書： 防災・減災、国土強靭化に資するセメント系固化材による地盤改良
 セメント系固化材による地盤改良マニュアル第５版

－ 事例調査報告書 －地盤改良に関する調査報告書
 セメント協会では、これまでに３冊の調査報告書を発行した。
1冊目： 東日本大震災におけるセメント系固化材を用いた地盤改良に関する調査報告書
2冊目： 大規模災害に対してセメント系固化材による地盤改良が果たす役割
3冊目： セメント系固化材の拡がる用途と役割

・2011年「震災調査WG」を組織
・セメント系固化材を用いて施工された改良地盤の被害状況を調査。

・大震災を契機に復興・復旧、
防災・減災工事における地盤改良事例を調査・2016年「事例調査WG」に改組

2冊目： 2015年3月発行

3冊目： 2018年4月発行

・全国でセメント系固化材が適用された地盤改良事例を調査。

⇒ 地盤改良の 「有効性」が確認された。

1冊目： 2013年2月発行

48

－ 事例調査報告書 －地盤改良に関する調査報告書
 セメント協会では2021年11月に４冊目の調査報告書を発行した。
4冊目： 防災・減災、国土強靭化に資するセメント系固化材による地盤改良→ 国土強靭化（復旧・復興、防災・減災など）適用された地盤改良事例を軸に汎用的な工事事例 および 海外での調査事例（香港、フランス）を収集―目 次―
1. はじめに
2. 近年の自然災害とセメント系固化材による地盤改良
3. 調査概要
4. 復旧・復興、防災・減災における地盤改良工事
5. 汎用的な地盤改良工事
6. 海外調査

調査報告書の目的
地盤改良技術の更なる発展と普及を目指すこと
大地震や土砂災害などに対し、強靭なインフラ施設の整備に活用されること。

④ 2021年11月発行

技術的・記録的資料として活用されること⇒ 地盤改良工事に従事される方々の参考となること
49防災・減災、国土強靭化に資するセメント系固化材による地盤改良

報告書への事例掲載地区
全国 87件の工事事例を収集⇒ うち16件の事例を本報告書で紹介
復旧・復興、防災・減災での地盤改良工事
汎用的な地盤改良工事

50

－ セメント系固化材による地盤改良マニュアル －第1版： 1985年 発刊

第2版： 1994年 発刊

第3版： 2003年 発刊

第4版： 2012年 発刊
51

51

セメント系固化材の需要推移
東日本大震災・建設リサイクル法
・六価クロム通達（建設省）
・特殊土用固化材販売開始
・住宅品質確保促進法

広島土砂災害・土壌汚染対策法
・建築基準法改正
・住宅瑕疵担保履行法
・土壌汚染対策法改正

熊本地震

西日本豪雨
北海道胆振東部地震

・国土強靭化基本法
・建築センター指針改訂
・土壌汚染対策法一部改正

52

ご清聴ありがとうございました